494 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



un poids dix fois supérieur à celui qui est indiqué par l'égalité suivante : 



o.VH)' + 7Si = 2V^Si + 5SiO^ 



» Pendant cette préparation, la plus grande partie du vanadium est 

 volatilisée, et il ne reste, si la chauffe n'a pas été trop longue, qu'un petit 

 lingot de siliciure V^Si. A la partie supérieure de ce lingot on trouve tou- 

 jours une petite quantité d'une matière noire, amorphe, non attaquable par 

 les acides et les alcalis, et qui se sépare facilement du siliciure blanc à 

 aspect métallique. On réduit ce siliciure en petits fragments, puis on le 

 chauffe avec de l'acide sulfurique concentré pendant 2 heures. Après lévi- 

 gation à l'eau, on le concasse sous forme d'une poudre grossière qui est 

 maintenue dans une solution bouillante de potasse à 10 pour 100. Enfin, on 

 traite par le bromoforme, pour séparer quelques cristaux de graphite. 



» 2° Nous avons encore obtenu ce siliciure par l'action du silicium sur 

 le carbure de vanadium (' ). Ce dernier composé, étant stable et peu volatil 

 à la température du four électrique, permet de maintenir à l'état liquide 

 un excès de vanadium en présence du silicium liquide. A cet effet, nous 

 avons chauffé un mélange d'oxyde de vanadium, de silicium et de carbone 

 répondant à l'égalité suivante : 



2Y = 0= _j_ 2Si + 3C = 2V-"Si + 3C0% 



en ayant soin toutefois d'augmenter de ■— le poids de l'oxyde de vanadium. 

 Ce mélange est chauffé dans un creuset de charbon pendant 4 minutes 

 avec un courant de 5oo ampères sous 00 volts. Le culot très bien fondu, 

 retiré du creuset, renfermait un mélange de siliciure V" Si et du carbure de 

 vanadium VC. 



» Pour obtenir le siliciure pur, la niasse concassée est chauffée plusieurs 

 heures avec de l'acide azotique à 5o pour 100 qui détruit tout le carbure, 

 puis avec une solution de potasse à 10 pour 100. 



» 3° Enfin, nous avons utilisé le siliciure de cuivre, maintenu à son 

 point d'ébuUition, pour faire réagir un excès de vanadium sur le silicium. 



» Nous avons préparé tout d'abord le mélange suivant : oxyde de vana- 

 dium, V^0% i5 parties; silicium, 7; cuivre, 2. Nous avons chauffé ensuite 

 ce mélange au four électrique, dans un creuset de charbon, pendant 

 4 minutes avec un courant de 700 ampères sous 5o volts. Le bain liquide 



(') H. MoissAN^ Étude de la fonte et du carbure de vanadiurti {Comptes rendus, 

 t. CXXII, 1896, p. 1297, e,\.Le Four électrique, p. 241. 



